136 METHODES GENERALES d'aNALYSE. 



pendunt il ne faudrait pas pousser trop loin la qiianlitede 

 chaux employee pour I'attaque, de peur de meUre en li- 

 berie la potasse ou la soude, qui se volatiliseraient lors de 

 la fusion du silicate. 



Mais avant de melanger la maliere avec la chaux, il faut 

 d'abord voir si elle ne perd rien par la calcination. On 

 I'introduit en pelits fragments dans un creuset tare a I'a- 

 vance; on peso, puis on porte sur la petite lampe(') pen- 

 dant quelques minutes afin de cliasser I'eau, et s'il y a une 

 parte, ce que la balance indique, on chauffe jusqu'a ce 

 que la perte cesse; puis on porte sur la lampe moyenne("'), 

 puis sur la grande lampe O; a cette temperature, la ma- 

 tiere pent fondre, se fritter, changer de couleur; on note 

 tout cela sur le cahier d'analyse; une fois qu'on est sur 

 queja matiere ne perd plus, on precede a I'analyse. 



On commencera par broyer le silicate en le passant an 

 tamis de soie; il n'est pas necessaire de pousser tres-loin 

 le broyage, a moins que le silicate ne soil tres-dur etinat- 

 taquable ; alors il vaut mieux le broyer dans un petit tas 

 d'acier plutotque d'employer le mortier d'agate, qu'il us^^ 

 tres-vite. 



Quand on s'est servi du tas d'acier, il faut mellre la 

 poudre obtenue en digestion avec I'acide nitrique, laver 

 avec de I'eau, calciner legerementetsecher dans une etuve 

 de maniere a ramener a I'etat primitif; on pent, dans 

 beaucoup de cas, se contenler de passer dans la poussiere 

 un barreau aiinante; cela fait, on porte le creuset plein 

 sur la balance et Ton pese. 



Je suppose qu'on agisse sur 1,2^0 milligrammes de 



{' I Lampe h gaz de Bunscn. 

 [-1 Lampe d'emailleur. 



( ') Lampe Deville, four Scliloesing ou chalumeau Leclerc et For- 

 quignon. 



